# data[].attributes.body
Definition:

Zeitraum:

Sonstiges:

# data[].attributes.body
-Beste Ergebnisse werden erzielt, wenn die Regeln befolgt werden.
-Entmischungen vermeiden. Den Beton nicht mit einer zu großen Fallhöhe einbauen.
-Einbau des Betons an der vorgesehenen Stelle vermeidet unnötiges nachträgliches Verteilen des Betons.
-Beträgt die Fallhöhe mehr als 1,5 m, sind Fallrohre oder Schläuche zu verwenden.
-Falls es notwendig ist, den Beton zu verteilen, sind Schaufel oder Harken zu benutzen und nicht die Verdichtungsgeräte wie z. B. Rüttelflaschen.
-In Wänden den Beton in Abschnitten von nicht mehr als 50 cm einbauen und verdichten.
-Sicherstellen, dass eine stabile Arbeitsplattform zur Verfügung steht und das Personal die persönliche Schutzausrüstung trägt

# data[].attributes.body
Definition:
Das Fördern des Frischbetons beginnt mit der Übergabe des Transportbetons auf der Baustelle, bei Baustellenbeton mit der Entleerung des Mischers.

Wahl des Förderverfahrens abhängig von:
Frischbetonzusammensetzung und -eigenschaften,  damit das Fördern möglichst leichtgängig und fehlerfrei möglich ist

1. Förderverfahren  Kran- oder Aufzugskübeln
Anforderung:  plastischer oder weicher Beton,  Verschlussklappen der Kübel dicht schließen,

2. Förderverfahren  Förderbändern
Anforderung: nur plastischer Beton, bei steifem oder weichen Betonen besteht im Abwurfbereich am Bandende die Gefahr des Entmischens

3. Förderverfahren  Pumpen
Anforderung:  Pumpbeton muss zusammenhaltend sein,
soll kein Wasser absondern und in möglichst gleichmäßiger Konsistenz angeliefert werden, mindestens im plastischem Bereich,  ab einem Ausbreitmaß von 40 cm ist Pumpen mit gutem Erfolg möglich

# data[].attributes.attachment_link.description
Die Zement-Merkblätter behandeln Themen aus den Bereichen Betontechnik, Hochbau, Landwirtschaftliches Bauen, Straßenbau und Tief- und Ingenieurbau.

# data[].attributes.body
Zweck:
Ein vorzeitiges Austrocknen zu verhindern starke Temperaturschwankungen zu vermeiden

Folgen einer unzureichenden Nachbehandlung:
Schwindrisse können entstehen

Gründe:
um die Mindestfestigkeit des Betons zu gewährleisten und Swindrisse zu vermeiden

Arten der Nachbehandlung:
Folien nicht Diffusonsoffen ,Nachbehandlungmittel,Feuchthalten bewässern,unter Wasser lagern, in der Schalung lassen, eine Kombination dieser Fafahren

Hinweise zur Durchführung:

Beginn und Dauer: Nach Abschluss des Verdichtens und der Oberflächenbearbeitung des Betons ist die Oberfläche unverzüglich nachzubehandeln. Soll die Rissbildung an der freien Oberfläche infolge Frühschwinden vermieden werden  Bei Umweltbedingungen, die den Expositionsklassen außer X0, XC1 und XM entsprechen, muss der Beton bis zum Erreichen von 50 % seiner charakteristischen Festigkeit im oberflächennahen Bereich nachbehandelt werden  Die Mindestdauer der Nachbehandlung richtet sich nach der Expositionsklasse, der Oberflächentemperatur und der Festigkeit. Bei Umweltbedingungen, die den Expositionsklassen außer X0, XC1 und XM entsprechen, muss der Beton bis zum Erreichen von 50 % seiner charakteristischen Festigkeit im oberflächennahen Bereich nachbehandelt werden

# data[].attributes.body
Definition:

1. Rütteln
Beschreibung: Unter Rütteln versteht man das Einleiten hochfrequenter Vibrationen in den frischen Beton.
Anwendungsgebiet: Konsitenzklassen F2-F5
Beispiel: Ingineurbau

2. Stampfen
Beschreibung: Durch Stampfen auf die Oberfläche kann der Beton verdichtet werden.
Anwendungsgebiet:  Konsitenzklassen F1
Beispiel: Bordsteine

3. Klopfen an die Schalung, Stochern
Beschreibung: Mit einem Hammer o.ä. wird an die Schalung geschlagen.
Beim Stochern wird mit Hilfe einer Dachlatte, o.ä. der Beton in Schwingung versetzt.
Anwendungsgebiet:  Konsitenzklassen F5
Beispiel: Fundament für Zaunpfosten

4. Walzen
Beschreibung: Der Beton wird durch eine schwere Rolle verdichtet.
Anwendungsgebiet: Konsitenzklasse F1
Beispiel: Strassenbau

# data[].attributes.body
-Sorgfältige Planung vermeidet Verzögerungen.
-Reinigen der Schalung von Metallteilen.
-Entfernen von Abfällen aus der Schalung.
-Schalöl dünn und gleichmäßig anwenden.
-Den Vorgaben des Betonierplans folgen.
-Die Betoniergeschwindigkeit nicht zu hoch wählen.
-Die Wetterbedingungen berücksichtigen.
-Beton rechtzeitig bestellen und die Liefermenge pro Stunde   vereinbaren.

# data[].attributes.body
Definition:
Vorgang des Transports und des Bereitstellens von Beton auf der Baustelle

In Abhängigkeit von Konsistenzklasse zu beachten:
F2 (plastisch) bis F6 (sehr fließfähig) : In Fahrmischern und Fahrzeugen mit Rührwerk zu transportiere.
F1 (steifer und sehr steifer Beton) kann auch in Muldenkippern transportiert werden, dabei aber besonders vor Witterungseinflüsse schützen

Zeitlich zu beachten:
Spätestens 90 Minuten, Fahrzeuge ohne Mischeinrichtung spätestens 45 Minuten nach der ersten Wasserzugabe vollständig entladen

Sonstiges:
Unmittelbar vor dem Entladen muss der Beton nochmals kräftig durchgemischt werden. Die vereinbarte Konsistenz muss bei der Übergabe vorhanden sein.
Die nachträgliche Wasserzugabe nach Ende des Hauptmischvorgangs – zum Beispiel in das Mischfahrzeug an der Baustelle – ist nicht erlaubt, es sei denn, sie ist planmäßig vorgesehen und wird entsprechend vorbereitet.